914 
Op grond van de tot dusverre aan zulke kristallen met pseudo- 
symmetrie verrichte onderzoekingen, is t dan ook begrijpelijk, dat 
geen thermisch effekt, hetwelk op eene merkbare verandering der 
totale energie van het kristal zou moeten duiden, is kunnen gekon- 
stateerd worden. 
§9. Het Uthiumbisilikaat ■ Li 2 Si 2 0 5 kristalliseert uit gesmolten 
mengsels der komponenten van dezelfde samenstelling, in den vorm 
van groote, plaatvormige kristallen, welke gekenmerkt zijn door hun 
eigenaardig aanzien onder den mikroskoop. Veelal zijn zij (big. 5 
500 maal vergroot) kenbaar aan 
een systeem van elkaar bijna 
rechthoekig kruisende splijtings- 
lijnen in drie richtingen, zoodat 
de, als met een netwerk over- 
dekte plaatjes, ook veelal recht- 
hoekige begrenzing vertoonen. 
De symmetrie is rhombisch of 
monoklien ; de verbinding is 
positief dubbelbrekend, met eene 
gemiddelde sterkte der dubbel- 
brekking van ongeveer 0.020, 
dus iets minder sterk dan van 
’t metasilikaat. De schijnbare 
assenhoek is blijkbaar vrij groot; 
min of meer samengestelde twee- 
lingen komen voor. De tig. 6 en 7 mogen een indruk geven van 
liet uiterlijk dezer verbinding, tusschen gekruiste nicols. De brekings- 
indices bedragen ongeveer; 1.545 en 1.525 in de richting loodrecht 
daarop; zij zijn moeilijk nauwkeurig te bepalen, daar de kristallen 
of met uiterst fijne vezels van tridymiet overgroeid zijn, of in sommige 
preparaten, met het metasilikaat. Het meest typisch is nog steeds de 
eigenaardige streeping en de uitgesproken splijtbaarheid in bepaalde 
richtingen. 
Het specifiek gewicht van ’t bisilikaat bedraagt bij 25°. IC. c/ 4 o=2,454. 
Het was zeer bezwaarlijk, om het bestaansgebied van deze ver- 
binding door het mikroskopisch onderzoek vast te stellen. Daartoe 
werden preparaten van bepaalde samenstelling, in platinafoelie ge- 
wikkeld, in den daarvoor ingerichten oven ged arendé 20 tot 60 
minuten op bepaalde temperatuur verhit, en vervolgens plotseling 
door laten vallen in kwikzilver, afgekoeld, zoodat de oogenblikkelijke 
toestand werd gefixeerd. 
Fig. 5. Lithiumbisilikaat; splijtingsrich- 
tingen. (Vergr. 500 maal). 
